— 428 



le tissu ligneux a, par suite, perdu une partie de son élasticité 

 naturelle. Les bois de cette sorte se décomposent aussi avec 

 la plus grande facilité, il faut donc les exclure. Lorsque ce 

 bois mort est localisé dans les pièces, y forme des veines plus 

 ou moins étendues, ces portions doivent être extraites avec soin. 



Bois gras. — Nous avons dit plus haut dans quelles condi- 

 tions se développaient les bois de chêne dits gras D'après 

 l'opinion des ingénieurs les plus compétents, les bois gras 

 doivent être exclus de certaines parties des constructions, mais 

 non de^ approvisionnerrients des arsenaux, « Un ingénieur 

 judicieux, dit M. de Lapparent n'emploiera les bcis d'essence 

 plus ou moins grasse qu'aux parties les moins importantes de 

 la construction et là où les chances d^altération sont les moins 

 à redouter. » 



Ce n'est donc plus une question de rebut, mais de proportion 

 à établir entre les bois maigres et les bois gras. Il sera toujours 

 facile de distinguer les uns des autres. 



Bois maigres. 



Bois gras. 



La finesse du grain des bois 

 maigres permet de leur don- 

 ner un beau poli. 



La varlope en détache de 

 longs rubans pleins, quoique 

 d'une ténuité extrême, ayant 

 une grande ténacité longitu- 

 dinale et transversale , ce qui 

 annonce que les faisceaux de 

 fibres sont bien unis et comme 

 soudés ensemble. 



Si on détache un de ces 

 faisceaux, on peut le rouler en 

 hélice entre les doigts, dans 

 toute sa longueur, sans le 

 rompre. 



Leur couleur est pâle, brune 

 ou rougeâtre. 



Si on y passe la varlope, à 

 la place de longs rubans, on 

 n'obtient que des enlevures 

 courtes, écailleuses, sans té- 

 nacité, et se rompant brusque- 

 ment sous le moindre effort. 



Si on essaie de rouler une 

 fibie entre les doigts, elle se 

 réduit en poussière. 



